i4i HISTOIRE GENERALE 
"porcelaine 4- Quoique la porcelaine foit naturellement blanche & qu’elle acquière en- 
UE LA Chine, cote plus de blancheur par le glacé, on ne lailTe pas de la revêtir quelquefois 
Vernis blanc. vemis blanc. Il fe tait avec la poudre d’un caillou tranfparenr , qu’on fait 
calciner au feu comme le Lapis-armenm on l’azur. On mêle avec une once de 
cette poudre une autre once de cerufe , ou de blanc de plomb pulverifé , qui en- 
Veniisverd. tte auiîi dans la compofition des autres couleurs. Par exemple, pour le vernis 
verd , on joint à une once de cerufe & à une demie-once de poudre de caillou , 
trois onces d’un autre ingrédient que les Chinois nomment Tong-wha-pyai ^ 
& qui , fuivant les informations que l’Auteur put fe procurer , doit être com- 
pote des plus tines écailles du cuivre battu au marteau. Le verd ainti préparé , 
devient comme la mere du violet, qui fe fait par l’addition d’une certaine 
Vemis jaune, quantité de blanc & qui eft plus ou moins foncé , fuivant le degré du verd. Le 
jaune fe fait en naêlant fept dragmes de blanc préparé avec trois dragmes de 
• cou^erofe rouge. Toutes ces couleurs , appliquées fur la porcelaine après qu’elle 
a été bien verniiTée & bien cuite, ne parodient point jufqu’à ce qu’elle foit re- 
mife au feu. Suivant le Livre Chinois , l’enduit fe fait avec de la cerufe , du 
falpêtre & de la couperofe. Mais les ouvriers chrétiens ne parlèrent au Pere d’En- 
trecolles que du blanc de plomb , mêlé avec la couleur lorfqu’on la fait diffou- 
dre dans de l’eau gommée. 
Huile rouge. L’huile rouge , que les Chinois nomment Ym-li-hong , eft compofée de 
poudre de cuivre rouge & de celle d’une pierre ou d’un caillou rougeâtre. Un 
Médecin chrétien alTura le Miftionnaire que cette pierre eft une forte d’alun ,, 
qui fert aux ufages de la Médecine. On bat le tout enfemble dans un mor- 
tier, en y mêlant de l’urine & de l’huile de Pc-ycu. Mais l’Auteur ne put dé- 
couvrir la quantité de ces ingrédiens. Les Chinois en font un fecret. Ils éten- 
dent leur compolition fur la porcelaine , fans employer aucune autre forte de 
vernis , avec beaucoup d’attention pour empêcher qu’en la faifant cuire elle ne 
^PoiiJrcJecui- coule au tond du vafe. La poudre de cuivre fe fait avec du cuivre & du plomb 
féparé des lingots d’argent de bas alloi qui fervent de monnoie. A vaut la con- 
gélation du cuivre fondu , on trempe légèrement dans l’eau une petite brofîe , 
qu’on fecoue par le manche pour en faire tomber quelques goures fur le cuivre. 
Cette afperfton fait lever , fur la furface , une peau qu’on leve avec de petites 
pincettes de fer & qu’on plonge dans de l’eau froide. C’eft de cette peau que fe 
forme la poudre de cuivre , & le moyen de l’augmenter eft de répéter la même 
opération. L’Auteur juge que fi la couperofe étoit diftoute dans l’eau-forte , 
cette poudre de cui-me feroit encore plus propre à la peinture rouge. Mais leS: 
Chinois n’ont point l’art de compofer l’eau-forte. 
Kouge fûufflé. ; Pour Une autre forte de porcelaine, qui fe fait avec du Che-vi-hong on du 
rouge fouftlé , on prend une pipe , dont on couvre un bout , d’une fine gaze , 
qu’on applique fur la poudre rouge bien préparée. La gaze prend la poudre. 
Enfuite fouftlant par l’autre bout de la pipe fur la porcelaine , on la voit cou- 
verte à i’inftant de petites taches rouges. Cette efpece de porcelaine eft encore 
plus chere &plus’ rare que les précédentes, parce qu’il y a plus de difiScuké'à 
la compofer. Le bleu fe fouftle Beaucoup plus facilement par la même métho- 
de. On pourroit parfemer la porcelaine de taches d’or & d’argent, fi l’on en 
vouloir faire la dépenfe. On emploie la pipe pour foufïîer auffi le vernis , lorf- 
que la porcelaine eft fi mince & fi fine qu’on ne peut la porter que fur du coton* 
